## PENGARUH METODE PERAWATAN BETON DENGAN SUHU NORMAL TERHADAP KUAT TEKAN BETON MUTU TINGGI
Ki Catur Budi 1 , Agata Iwan Candra 2 , Dwifi Aprillia Karisma 3 , Saiful Muslimin 4 , Sudjati 5 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kadiri Jl. Selomangleng 1, Kediri E-mail: catur_budi@unik-kediri.ac.id 1 , iwan_candra@unik-kediri.ac.id 2 , dwifi@unik-kediri.ac.id 3 , saiful_muslimin@unik-kediri.ac.id 4 , sudjati@unik-kediri.ac.id 5

## ABSTRAKS
Pembangunan  infrastruktur  menjadi  hal  yang  sedang  digadang-gadang  dalam  pemerintahan  era sekarang. Salah satu pembangunan yang berkembang adalah bidang konstruksi. Beton menjadi material yang  penting  dalam  konstruksi.  Kualitas  beton  menjadi  fokus  utama  yang  perlu  diperhatikan.  Pada konstruksi,  material  beton  mutu  tinggi  menjadi  hal  yang  pokok  digunakan.  Selain  kualitas  material penyusun,  metode  pelaksanaan  perawatan  beton  juga  menjadi  hal  yang  berpengaruh.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  cara  perawatan  beton dengan  suhu  normal  terhadap kuat  tekan  beton  mutu  tinggi  .  Metode  eksperimental  dan  studi  literatur  digunakan  pada  penelitian  ini Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan tinggi 30 cm dan berdiameter 15 cm dengan mutu awal  beton  36,6  Mpa.  Variasi  yang  digunakan  adalah  cara  perawatan  beton  (  tanpa  perawatan, perawatan  direndam,  perawatan  disiram,)  .  Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  saat  umur  beton  28  hari. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  tertinggi  didapat  dengan  metode  perawatan  direndam dengan nilai kuat tekan yaitu 38,15 Mpa.
Kata Kunci: Beton Mutu Tinggi, Kuat Tekan, Perawatan Beton
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan  infrasrtuktur  merupakan  salah satu hal penting dalam mempercepat pembangunan nasional.(Supriani  and  Islam  2019)  Pembangunan nasional  menjadi  upaya  dalam  peningkatan  aspek kehidupan  masyarakat,  salah  satu  dari  aspek tersebut  adalah  aspek  ekonomi(Ir.  Mulyono Sadyohutomo 2018). Infrastruktur memiliki peranan  penting  dalam  menggerakkan  roda pertumbuhan ekonomi, mengingat laju pertumbuhan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari ketersediaan infrastruktur (Kartika 2005). Pada  era  pemerintah  Indonesia  sekarang, pembangunan menjadi hal yang digadang- gadang. Peran  pemerintah  sebagai  mobilisator  sangat mendukung dalam pengembangan ini.
Pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  akan membuat  Indonesia  menjadi  negara  yang  terus tumbuh  dan  berkembang  serta  diharapkan  mampu mengkoneksikan  antar  daerah  di  Indonesia (Sumaryoto 2010).
Salah satu pembangunan yang sangat berkembang  saat  ini  ada  pada  bidang  konstruksi. Pembangunan  dalam  bidang  ini  menjadi  fondasi dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Berbagai  macam  pembangunan  dalam  bidang konstruksi  yaitu  pembangunan  jalan,  gedung, bangunan  air  dll.  Pembangunan  tersebut  harus direncanakan  sedemikian rupa agar  memiliki daya guna  yang  tepat.  Perencanaan  meliputi  desain konstruksi  serta  kualitas  material  atau  bahan
penyusun  konstruksi.  Salah  satu  bahan  material yang  banyak  digunakan  dalam  bidang  konstruksi adalah beton.
Beton  merupakan  material  yang  banyak digunakan  dalam  bidang  konstruksi  karena dianggap  lebih  ekonomis  dan  efisien.  Bahan penyusun beton  sendiri terdiri dari semen, agregat dan  air.  Terkadang  dalam  penyusunan  beton  juga ditambahkan  bahan  penyusun  beton  lain  seperti admixture guna untuk menunjang kualitas beton.
Penggunaan  bahan  tambah  sebagai  salah  satu teknologi manufaktur maju yang paling menjanjikan,  telah  diperoleh  meningkatkan  minat publik  sejak  kemunculannya  pertama  kali  pada 1980-an.  (Zhao,  Yang,  and  Li  2020)  Penggunaan bahan  tambah  dapat  membuat  bagian  yang kompleks dan mengurangi waktu produksi.
Penggunaan  bahan  tambah  beton  ditujukan untuk  beton  dengan  kualitas  tinggi  (Agata  Iwan Candra  et  al.  2020).  Beton  ini  banyak  digunakan sebagai  bahan  banguna  struktur  seperti  struktur jembatan,  gedung  bertingkat.  Beton  mutu  tinggi memerlukan  perlakuan  khus  dan  tidak  dapat dicapai jika hanya menggunakan material konvensional.  Penggunaan  bahan  tambah  adittive atau  admixture  mampu  meningkatkan  kuat  tekan beton  serta  mengurangi  jumlah  penggunaan  air tanpa mempengaruhi kualitasnya .
Kualitas beton sendiri bukan hanya dipengaruhi oleh  material  penyusun  beton  saja,  namun  proses pelaksanaan pembuatan beton juga akan mempengaruhi  kualitas  beton.  Salah  satu  proses
pelaksanaan yang menunjang kualitas beton adalah perawatan beton(Zahid, Shafiq, and Jalal 2018).
Perawatan ini berupa pencegahan atau mengurangi  kehilangan/  penguapan  air  dari  dalam beton  yang  ternyata  masih  diperlukan  untuk kelanjutan proses hidrasi (Iskandar 2020). Apabila terjadi  kehilangan  atau  penguapan  air,  proses hidrasi akan terganggu sehingga dapat mempengaruhi  kualitas  beton.  kuat  tekan  menjadi salah  satu  tolak  ukur  atau  parameter  kualitas beton(Li  et  al.  2020).  Selain  akan  terjadinya penurunan  perkembangan  kekuatan,  juga  akan terjadi retak retak sebelum struktur bekerja.
Berdasarkan penelitian dengan judul “Pengaruh Metode  Perlakuan  Dalam  Perawatan  Beton Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Durabilitas  Beton” (Supriani  and  Islam  2019)  menunjukkan  bahwa perlakuan  dalam  perawatan  beton  mempengaruhi kuat tekan dan daya tahan beton secara siginifikan .  Beton  dengan  perawatan  dan  tanpa  perawatan memiliki  kekuatan  tekan  yang  berbeda,  dimana beton dengan perawatan memiliki kuat tekan yang lebih tinggi.
Penelitiian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  cara  perawatan  beton terhadap kuat tekan beton dengan mutu tinggi.
1.2 Tinjauan Pustaka
Dasar-dasar  teori  yang  digunakan  sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut; 1.2.1 Beton Beton  merupakan  campuran  antara  material semen,  agregat,  air  dengan  atau  tanpa  bahan tambah  yang  membentuk  massa  padat.  (SNI  03- 2834-2000  2000)  Semen  dan  air  akan  bereaksi membentuk  pasta  semen  yang  berfungsi  sebagai pengikat  agregat.  Sedangkan  agregat  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  dan  penguat  beton.  Beton akan  mencapai  kekuatan  rencana  dan  mengeras seiring dengan penambahan umur beton (Iwan and Siswanto  2018).  Salah  satu  jenis  beton  yang banyak digunakan adalah beton mutu tinggi.
Beton  mutu  tinggi  banyak  digunakan  pada struktur  jembatan,  dan  gedung  bertingkat.  Beton mutu tinggi sendiri memiliki spesifikasi khusus(Zeyad  2019).  Material  penyusun  untuk beton  mutu  tinggi  berbeda  dengan  beton  normal
yaitu  memerkukan  bahan  tambah  agar  mampu mencapai  kuat  tekan  yang  di  rencanakan(Cahyo et al. 2020).

## Tabel 1. Klasifikasi mutu beton

## 1.2.2 Material Penyusun Beton
Material  penyusun  beton  memiliki  peranan penting dalam penentuan kualitas beton. Material penyusun  beton  yang  banyak  digunakan  yaitu semen,  agregat,  air  dan  bahan  tambah.  Fungsi dari  masing-masing  material  diuraikan  sebagai berikut
a. Semen
Semen  merupakan  salah  satu  material  dalam beton yang berfungsi sebagai bahan pengikat beton (Gagg  2014)(Kaufmann  2020)  semen  mampu bereaksi  dengan  adanya  air.(Shane  and  Steffes 1999)  Dengan  sifat  tersebut  maka  semen  pada campuran  beton  berfungsi  sebagai  pengikat material agregat.
b. Agregat
Pengisi pada campuran beton yang berasal dari bahan  alami  disebut  agregat  (ASTM  C33  2003). Agregat menempati 70% volume beton (Okonkwo and  E  2018)(Ueno  and  Ogawa  2020)  Agregat dapat dibedakan menjadi agregat kasar dan agregat halus  (Ngwenya and Franklin 2015) Agregat halus merupakan bahan pengisi beton berupa pasir(Gardjito,  Candra,  and  Cahyo  2018).  Fungsi agregat  halus sendiri adalah sebagai pengisi ruang antara  agregat  kasar  sehingga  menjadikan  ikatan lebih  kuat.  Agregat  kasar  dibedakan  menjadi  2 macam  yaitu  kerikil  dan  kricak.  Menurut  asalnya kerikil  dapat  dibedakan  menjadi  3  yaitu;  Kerikil sungai,  kerikil  galian  dn  kerikil  pantai.  Kerikil galian  biasaanya  mengandung  lumpur,  pasir  dan bahan organik, sedangkan  kerikil  sungai dan pasir biasanya tebebas dari zat-zat tercampur, permukaannya  licin  dan  bentuknya  bulat.  Agregat yang  diperoleh  dari  batu  alam  yang  dipecah menggunakan  mesin  pemecah  batu  atau  secara manual menggunkan palu disebut dengan kricak c. Air
Air  mempunyai  peran  yang  penting  dalam pembuatan  beton  (Mohammed  Ali,  Zidan,  and Ahmed  2020).  Dengan  adanya  air,  semen  dapat bereaksi  dan  membentuk  pasta  yang  berfungsi sebagai  pengikat  agregat.  Penambahan  air  yang berlebihan akan membuat adukan mudah dikerjakan. Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan  peristiwa  semen  bergerak  naik  ke permukaan  bersamaan  dengan  air  atau  biasa disebut  degan bleeding . Bleeding mengakibatkan lekatan  beton  antara  lapisan  berkurang  sehingga akan terjadi penurunan terhadap kuat tekan beton.
d. Bahan Tambah
Jenis Beton fc’ (Mpa) σbk' (kg/cm 2 ) Uraian Mutu tinggi 35 – 65 K400-K800 Digunakan untuk beton prategang Mutu sedang 20 - < 35 K250-<K400
Digunakan untuk beton bertulang Mutu rendah 15 - <20 K175-<K250 Digunakan untuk struktur beton tanpa tulangan 10 - < 15 K125 -< K175 Digunakan untuk lantai kerja
Bahan-bahan  yang  dicampurkan  kedalam campuran  beton  yang  berfungsi  untuk  mengubah ataupun  memperbaiki  sifat  beton  agar  lebih  cocok dengan  kebutuhan  atau  pekerjaan  tertentu  disebut dengan  bahan  tambah  beton  ( admixture )(A.  I. Candra  et  al.  2020). Admixture beton  dibedakan menjadi dua yaitu , ( bersifat kimiawi) dan additive (bersifat  mineral).  (Moses  Hasiholan  Septian
Tampubolon n.d.) chemical admixture ditambahkan  saat  proses  pengadukan atau saat proses pelaksanaan pengecoran. Sedangkan additive ditambahkan
pada saat pengadukan dilaksanakan. Menurut Pedoman Beton 1989
SKBI.1.4.53.1989  dan  ASTM  C.494  (ASTM 2001), bahan tambah kimia ( admixture ) dibedakan menjadi tujuh tipe dengan uraian sebagai berikut: a. Tipe A ( Water-Reducing Admixtures)
b. Tipe B ( Retarding Admixture )
c. Tipe C ( Accelerating Admixture )
d. Tipe  D (Water  Reducing  and  Retarding Admixtures)
e. Tipe  E( Water  Reducing  and  Accelerating Admixtures)
f. Tipe F (Water Reducing, High Range Admixtures)
g. Tipe  G  ( Water  Reducing,  High  Range Retarding Admixtures)
1.2.3 Perawatan Beton Perawatan beton  merupakan  salah  satu  metode untuk  membantu  proses  hidrasi  beton(Husni  and Hasibuan  2019).  Perawatan  beton  menjadi  salah satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  penentuan kualitas  beton.  Dengan  dilakukannya  perawatan beton ( curing ) akan mendapatka beton yang kedap air.  Penguapan  yang  besar  akan  menyebabkan beton berpori. Proses hidrasi yang krang sempurna akan  meninggalkan  pori-pori  pada  beton,  hal tersebut  akan  sangat  mempengaruhi  kekuatan beton.  Selain  menyebabkan  hidrasi  yang  kurang sempurna  dan  menjadikan  beton  berpori  ,  beton yang  tidak  dilakukan  perawatan  ( curing )  dengan benar  akan  menjadikan  beton  retak  susut,  daya lekatan  agregat  yang  lemah  dan  pori-pori  yang berlebih  sehingga  beton  menjadi  tidak  massiv. Secara  umum,  perawatan  beton  dibagi  menjadi  2 metode yaitu:
a. Metode perawatan basah
Metode perawatan basah memberikan aira yang diperlukan oleh beton. Hal ini menjadikan kondisi beton selam perawatan selalu berhubungan dengan langsung  dengan  air  dalam  jangka  waktu  tertentu, dimulai  segera  setelah  permukaan  beton  tidak dapat lagi berubah bentuk
b. Metode perwatan membran Metode  perawatan  membran  melindungi  air yang  ada  didalam  beton  agar  tidak  keluar,  tanpa menggunakan  air  tambahan  dari  luar  beton  untuk
membantu  berlangsungnya  proses  hidrasi.  Metode ini disebut metode pengontrol air.

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium Teknik  Sipil  Universitas  Kadiri.  Metode  yang digunakan  merupakan  metode  eksperimental dengan  cara  pembuatan  benda  uji  serta  studi literature  penelitian  dahulu  guna  untuk  acuan dalam  pelaksanaan  penelitian  serta  penyusunan hasil penelitian.

## 2.1 Racangan Penelitian
Benda  uji  yang  digunakan  berbentuk  silinder berdiameter 15cm dengan tinggi 30 cm. Mutu awal rencana  yang  digunakan  yaitu  Fc’  36,6  Mpa  atau setara  dengan  K-450.  Variasi  yang  digunakan adalah  cara  perawatan  beton  ( curing )  untuk mendapatkan  kuat  tekan  optimum.  Variasi  yang digunakan  meliputi  beton  tanpa  perawatan, perawatan  dengan  cara  direndam,  perawatan dengan  cara  disiram,.  Pada  masing-masing  variasi terdapat  5  benda  uji,  sehingga  total  keseluruhan terdapat 20 benda uji.
Material  yang  digunakan  meliputi  semen Portland  Tipe  I  dengan  merek  dagang  Semen Gresik.  Agregat  kasar  diambil  dari  Desa  Kedak Kediri  Jawa  Timur  dengan  ukuran  maksimum  20 mm.(Safawi,  Iwaki,  and  Miura  2005)  Agregat halus    yang  digunakan  berupa  Pasir  Lumajang. Semua  agregat  bebas  dari  zat  organik.  Air  yang digunakan merupakan air bersih PDAM Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Kadiri. Pengujian material dilakukan guna untuk mengetahui  apakah  material  yag  digunakan  telah memenuhi  spesifikasi  material.  Pengujian  bahan dilakukan pada  material agregat kasar dan agregat halus

## 2.2 Alur Penelitian
Alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini diurakan dalam bagan alur berikut:

## Persiapan bahan dan alat penelitian
Pengujian Material
1. Agregat Kasar
2. Agregat Halus ( admixture )
Mix Desain Beton
Produksi beton Pengujian Slump Mulai

## Gambar 1 Alur penelitian
Penelitian dimulali dengan
mempersiapakan  material  penyusun  beton  seperti; semen,  agregat  halus  (pasir)  lolos  ayakan  no.  8, agregat  kasar  (koral)  lolos  ayakan  no.  ¾  ,  semen, air  serta  bahan  tambah,  setelah  bahan  siap dilakukan  pengujian  material  (agregat  halus  dan agregat  kasar)  untuk  mengetahui  apakah  material yang  digunakan  telah  memenuhi  spesifikasi  atau tidak.  Apabila  bahan  yang  digunakan  tidak memenuhi spesifikasi dilakukan persiapan material ulang.  Apabila  material  yang  digunakan  telah memenuhi  spesifikasi,  dilakukan  proses  mixing menggunakan  media  mesin  pengaduk  elektrik. Mixing diawali dengan memasukkan air dan bahan tambah,  dilanjutkan  dengan  memasukkan  semen dan  agregat  sampai  campuran  beton  heterogen. Setelah  campuran  beton  dirasa  telah  heterogen, dilakukan pengujian slump (SNI 1972:2008 2008) dan  dimasukkan  kedalam  cetakan  benda  uji silinder dan dipadatkan menggunakan alat penusuk baja  serta  vibrator  diamkan  selama  ±  24  jam  . Setelah  beton  kering,  bekisting  beton  dibuka selanjutnya  dilakukan  proses  curing  beton  (SNI 2493:2011  2011)  selama  28  hari.  Setelah  28  hari dilakukan uji kuat tekan beton.(1974:2011 2011)
2.3 Mix Design Beton
Menentukan  proporsi  dan  jumlah  campuran menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  dalam pembuatan  beton.(R  H  M  Rum,  Z  M  Jaini,  N  H Abd Ghaffar 2017)(Winarto et al. 2020)  Proporsi material beton memastikan beton dapat dikerjakan dan sesuai dengan sifat yang direncanakan. (Ralph O.  Lane  1998)  Tata  cara  penghitungan  bauran kerja  mengacu  pada  SNI  7394-2008.  Tabel  1 menunjukkan  kebutuhan  material  untuk  1  meter
kubik beton fc’ 36,6 Mpa dan tabel 2 menunjukkan kebutuhan material untuk tujuh silinder (0,045m3)
Tabel 2. Job mix beton per 1m 3

## 2.4 Perawatan Beton
Perawatan  (curing)  benda  uji  beton  menggunakan 4  metode,  yaitu  merendam  dalam  air,  membasahi permukaan  dengan  air  setiap  hari  pagi  dan  sore, membungkus dengan plastik hitam, dan membungkus  dengan  karung  goni  basah  yang dibasahi  setiap  hari.  Perawatan  beton  dilakukan sampai umur pengujian kuat tekan beton,
1. Tanpa Perawatan Beton  tanpa  perawatan  diletakkan  di  didalam ruangan  tertutup  selama  28  hari  dengan  suhu ruangan normal

## Gambar 2. Beton tanpa perawatan
2. Direndam
Beton  tanpa  perawatan  diletakkan  di didalam  ruangan  tertutup  selama  28  hari  dengan suhu ruangan normal
Bahan Satuan Volume Semen PC Tipe I Kg 425 Splitt m³ 0.8230 Pasir Lumajang m³ 0.4492 Air L 200 Add Tipe D L 1.26
Perawatan Benda Uji Pengujian benda uji Analisis data pengujian Selesai

## Gambar 3. Beton perawatan direndam
3. Disiram Beton  tanpa  perawatan  dengan  cara disiram  yaitu  dengan  dilakukan  penyiraman  pada pagi  hari  selama  28  hari  dengan  suhu  ruangan normal
Gambar 4. Beton perawatan disiram
2.5 Pengujian Benda Uji
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  sebagai penentu  kualitas  beton  .  Pengujian  dilakukan  saat
umur  beton  28  hari  menggunakan  Universal Testing  Machine  dengan  type  TC-325  kapaitas tekan 150 ton dan daya 220 VAC.
Untuk  mengetahui  besarnya  nilai  kuat  tekan beton dapat dilakukan dengan menggunakan mesin uji  tes  kuat  tekan  beton  dengan  standar  pengujian kuat  tekan  digunakan  SNI  1974-2011  (SNI  03- 6805-2002 2002)
(1)
Dimana K = Kuat tekan beton (N/mm²)
P  =  Gaya  tekan  aksial,  dinyatakan  dalam  newton (N)
A=  Luas  penampang  melintang  benda  uji, dinyatakan dalam mm²

## Gambar 5. Universal Testing Machine

## 3. PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  yang  akan  dipaparkan meliputi  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan uraian sebagai berikut:
3.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah  dilakukan  pengamatan  selama  28  hari, dilaukan  pengujian  kuat  tekan  dengan  hasil  tiap variasi dan sampel disajikan pada tabel 3
Tabel 3. Hasil pengujian kuat tekan tiap sampel
Sampel Variasi Kuat Tekan Umur 28 Hari (Mpa) Kuat Tekan Rata-Rata Umur 28 Hari (Mpa) 1 Beton Tanpa Perawatan 33.71 34.61 2 34.36
3 34.36 4 35.00
5 34.61 1 Beton Perawatan Direndam
37.57
38.15 2 37.89
3 38.22 4 38.22 5 38.86 1 Beton Perawatan Disiram 35.00
35.64
2 35.32
3 35.64
4 35.96 5 36.29
Dari  grafik  diatas  didapat  bahawa  kuat  tekan rata-rata  tertinggi  diperoleh  beton  dengan  cara perawatan disiram Hasil uji kuat tekan pada Tabel 3  dapat  disajikan  grafik  kuat  tekan  beton  sebagai berikut

## Gambar 6. Hasil pengujian kuat tekan tanpa perawatan
Dari  gambar  grafik  6  didapat  kuat  tekan  tertinggi sebesar  34,61  Mpa   dengan  mutu  awal  beton  36,6 Mpa
Dari  gambar  grafik  7  didapat  kuat  tekan  tertinggi sebesar  38,86  Mpa   dengan  mutu  awal  beton  36,6 Mpa

## Gambar 8. Beton Perawatan disiram
Dari  gambar  grafik  8  didapat  kuat  tekan  tertinggi sebesar 36, 92 Mpa  dengan mutu awal beton 36,6 Mpa
Gambar 9. Grafik hubungan hasil uji kuat tekan tiap sampel
Gambar 10. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata tiap variasi
Dari  gambar  grafik  10  dapat  dilihat  bahwa  kuat tekan  tertinggi  diperoleh  pada  beton  dengan perawatan  secara  direndam  .  dengan  kuat  tekan rata-rata 38,15 Mpa dengan mutu awal 36,6 Mpa

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  pelaksanaan  pembuatan  benda  uji dan  pengamatan  pad  acara  perawatan  beton  serta dilakukan  pengujian  kuat  tekan  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;
1. Beton yang tidak dilakukan perawatan memiliki  kuat  tekan  rata  rata  sebesar  34,61  Mpa , dan  belum  mampu  melebihi  mutu  awal  beton sebesar 36,6 Mpa.
2. Pada  beton  yang  dilakukan  perawatan  dengan cara  direndam  pada  bak  curing  didapat  kuat  tekan rata  rata  sebesar  38,15  dan  telah  mampu  melebihi mutu awal beton
3. Pada  beton  yang  dilakukan  perawatan  dengan cara  disiram  didapat  kuat  tekan  rata  rata  sebesar 35,64  dan  belum  mampu  melebihi  mutu  awal beton
4. Dari  ketiga  variasi  penelitian,  beton  tanpa perawatan  dan  beton  dengan  perawatan  hanya disiram  pada  pagi  hari  belum  mampu  melebihi mutu awal beton 36,6 Mpa dan kuat tekan tertinggi diperoleh  pada  beton  dengan  perawatan  secara direndam yaitu 38,86 Mpa.

## PUSTAKA
1974:2011,  SNI.  2011.  “SNI  1974:2011  Tentang Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Benda Uji Silinder.” Badan Standardisasi Nasional : 20.
ASTM,  C.494.  2001.  “Standard  Specification  for Chemical  Admixtures  for  Concrete  1.”  04: 1–9.
ASTM  C33.  2003.  “Standard  Specification  for Concrete  Aggregates.” ASTM  International i(C): 11.
Cahyo,  Y.,  A.  I.  Candra,  E.  Siswanto,  and  A. Gunarto. 2020. “The Effect of Stirring Time and Concrete Compaction on K-200 Concrete  Press  Strength.” Journal  of Physics: Conference Series 1569(4). Candra,  A.  I.,  A.  Ridwan,  S.  Winarto,  and Romadhon.  2020.  “Correlation  of  Concrete Strength  and  Concrete  Age  K-300  Using Sikacim®  Concrete  Additive  and  Master Ease 5010.” Journal of Physics: Conference Series 1569(4).
Candra,  Agata  Iwan,  Heri  Wahyudiono,  Sulik Anam,  and  Dwifi  Aprillia.  2020.  “KUAT TEKAN  BETON  Fc  ’  21  ,  7  MPa MENGGUNAKAN  WATER  REDUCING
AND  HIGH  RANGE  ADMIXTURES.” Jurnal CIVILA 5(1): 330–40.
Gagg, Colin R. 2014. “Cement and Concrete as an Engineering Material: An Historic Appraisal and  Case  Study  Analysis.” Engineering Failure Analysis 40: 114–40.
Gardjito,  Edy,  Agata  Iwan  Candra,  and  Yosef Cahyo.  2018.  “Pengaruh  Penambahan  Batu Karang  Sebagai  Substitusi  Agregat  Halus Dalampembuatan  Paving  Block.” UKaRsT 2(1): 35.
Husni,  Muhammad,  and  Malik  Hasibuan.  2019. “Pengaruh  Cara  Dan  Lama  Perawatan Terhadap Kuat Tekan Beton.” 14(2).
Ir. Mulyono Sadyohutomo, MCRP. 2018. “Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable Development).”
Iskandar,  Yunike  Dwi.  2020.  “Pengaruh  Metode
Perawatan  Beton  Terhadap  Kuat  Tekan Beton  Normal.” Jurnal  Teknik  Sipil  ITP 7(2): 145.
Iwan, Agata, and Eko Siswanto. 2018.
“MENGGUNAKAN  HYDROTON  DAN MASTER EASE 5010.” 3(2): 162–65. Kartika, Chandra. 2005. “PENGARUH STANDARD PRODUCT,
QUALITY ASSURANCE, COMPETITIVE PRICE
DAN  DELIVERY  ON  TIME  TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN
LOYALITAS PELANGGAN PRODUK BETON  PRACETAK  (STUDI  KASUS  DI PT.  TJAKRINDO  MAS  –  GRESIK  ).” NASPA Journal 42(4): 1.
Kaufmann,  Josef.  2020.  “Evaluation  of  the Combination  of  Desert  Sand  and  Calcium Sulfoaluminate Cement for the Production of Concrete.” Construction and Building Materials 243: 1–10.
Li,  Zhen,  Jiaping  Liu,  Jianzhuang  Xiao,  and Peihua Zhong. 2020. “Internal Curing Effect of  Saturated  Recycled  Fine  Aggregates  in Early-Age  Mortar.” Cement  and  Concrete
Composites 108: 103444. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.
103444.
Mohammed  Ali,  Ahmed  A.,  Roua  Suhail  Zidan, and Tuqa Waleed Ahmed. 2020. “Evaluation of  High-Strength  Concrete  Made  with Recycled  Aggregate  under  Effect  of  Well Water.” Case  Studies  in  Construction Materials
12: e00338. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00338. Moses  Hasiholan  Septian  Tampubolon,  dan Torang Sitorus. “REKAYASA
EKSPERIMEN
BETON
DENGAN PENAMBAHAN  ADITIF  MASTERSURE 1007  UNTUK  MENDAPATKAN  BETON
SLUMP  FLOW  YANG  STABIL  PADA BETON DENGAN MUTU AWAL
TINGGI.”
Ngwenya,  Legae  M,  and  Shodolapo  Oluyemi Franklin.  2015.  “Influence  of  Recycled Coarse  Aggregate  on  Some  Properties  of Fresh and Hardened Concrete.” International Journal  of  Innovative  Science,  Engineering & Technology 2(12): 257–64.
Okonkwo,  V  O,  and  Arinze  Emmanuel  E.  2018. “A  Study  of  the  Effect  of  Aggregate Proportioning  On  Concrete  Properties.”
American Journal of Engineering Research ( AJER ) 7(4): 61–67.
R H M Rum, Z M Jaini, N H Abd Ghaffar, N Abd Rahman. 2017. “A Preliminary Experimental Study  on  Vibration  Responses  of  Foamed Concrete Composite Slabs.” IOP Conference Series:  Materials  Science  and  Engineering 271: 1–8.
Ralph O. Lane. 1998. “Behavior of Fresh Concrete
During  Vibration.” Manual  of  concrete practice : 1–19.
Safawi,  Mohammad  Ibrahim,  Ichiro  Iwaki,  and Takashi  Miura.  2005.  “A  Study  on  the Applicability  of  Vibration  in  Fresh  High
Fluidity  Concrete.” Cement  and  Concrete Research 35(9): 1834–45. Shane,  Tymkowicz,  and  Robert  Steffes.  1999. Vibration  Study  for  Consolidation  of Portland Cement . SNI  03-6805-2002.  2002.  “Metode  Pengujian Untuk  Mengukur  Nilai  Kuat  Tekan  Beton Pada  Umur  Awal  Dan  Memproyeksikan Kekuatan  Pada  Umur  Berikutnya.” Badan Standardisasi Nasional .
SNI 1972:2008. 2008. “Cara Uji Slump Beton.” SNI 2493:2011. 2011. “Tata Cara Pembuatan Dan Perawatan Benda Uji Beton Di
Laboratorium.” Standar Nasional Indonesia : 23. Sumaryoto. 2010. “Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap  Kondisi  Fisik,  Sosial,  Dan Ekonomi  Lingkungannya.” Journal of Rural and Development 1(2): 161–68.
Supriani,  Fepy,  and  Mukhlis  Islam.  2019. “Pengaruh Metode Perlakuan Dalam
Perawatan  Beton  Terhadap  Kuat  Tekan  Dan Durabilitas  Beton.” Inersia,  Jurnal  Teknik Sipil 9(2): 47–54. Ueno, Atsushi, and Yuko Ogawa. 2020. “Influence of  Coarse  Aggregate  Shape  on  Optimum
Fine  to  Total  Aggregate  Ratio  Using  a Virtual  Voids-Ratio  Diagram  in  Concrete
Compaction.” Cement
and Concrete Composites 106: 103463. Winarto,  S.,  A.  I.  Candra,  E.  Siswanto,  and  R. Ajiono. 2020. “Analysis Causes Damage and Prevention of Concrete.” Journal of Physics: Conference Series 1569(4). Zahid,  Muhammad,  Nasir  Shafiq,  and  Asif  Jalal.
2018. “Investigating the Effects of Solarcure Curing Method on the Compressive Strength,  Microstructure  and  Polymeric Reaction  of  Fly  Ash  Based  Geopolymer.” Construction  and  Building  Materials 181: 227–37. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.0 6.046.
Zeyad,  Abdullah  M.  2019.  “Effect  of  Curing Methods in Hot Weather on the Properties of High-Strength  Concretes.” Journal  of  King Saud  University  -  Engineering  Sciences
31(3): 218–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.jksues.2017.04.00 4. Zhao,  Jing,  Yiran  Yang,  and  Lin  Li.  2020.  “A Comprehensive  Evaluation  for  Different Post-Curing Methods Used in Stereolithography  Additive  Manufacturing.” Journal of Manufacturing Processes 56(May 2019): 867–77. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.04.077 .